SÉANCE DU 25 JUIN 1906. 1129 



Les silicones obtenues ont été analysées par la méthode décrite par Friedel et La- 

 denburg; concurremment, j'ai fait des analyses par combustion. Les résultats sont 

 consignés dans le Tableau ci-dessous. Aux analyses des silicones préparées par attaque 

 des aciers cités plus haut, j'ai ajouté celles relatives à un anliydride siliciformique 

 impur provenant de la préparation du tétrachlorure de silicium, à une silicone obtenue 

 par attaque à froid de l'acier G. 5, à des silicones obtenues par attaque d'un siliciure 

 de fer préparé par l'aluniinothermie et contenant 10 pour 100 de silicium. L'attaque 

 de ce siliciure faite à chaud par l'acide chlorhjdrique a été très longue, et j"ai recueilli 

 en deux fois le produit obtenu pour voir si une action prolongée du réactif d'attaque 

 ne modifiait pas la composition du produit final. 



La composition centésimale des composés ternaires décrits par Friedel et Ladenburg 

 est la suivante : 



Anh. siliciformique Si: 52,83 H: 1,88 



Hydr. silicioxalique Si:45,90 H:i,64 



Avec l'anhydride siliciformique, 'le volume d'hydrogène dégagé par action de la 

 potasse est double de celui existant réellement en combinaison; avec l'hydrate silici- 

 oxalique, il lui est égal. C'est pour celte raison que, dans la colonne donnant les 

 quantités d'hydrogène dégagé, j'ai mis deux nombres pour chacun des essais: le 

 premier correspond à la quantité d'hydrogène observée expérimentalement, le second 

 est égal à la moitié du précédent. 



Les silicones sont des composés qu'il est difficile de préparer à l'état anhydre sous 

 l'action de la chaleur; à partir de 200°, il y a déjà transformation partielle et, à l'ébul- 

 lition du soufre, il y a altération profonde du produit initial. 



Etant données les dilficultés d'obtention de produits absolument secs, à moins d'un 

 séjour extrêmement prolongé dans le vide sulfurique, les dosages volumétriques 

 d'hydrogène devront donc seuls être envisagés si l'on veut déterminer la composition 

 des silicones. Quant à la faible teneur en hydrogène des silicones obtenues avec le 

 siliciure de fer fait par aluminothermie, elle s'explique facilement en admettant que 



